140 
G.  Zinke,  Experimentelle  Untersuchungen 
das  hexagonale  Kalksilikat.  Es  muß  die  Schmelze 
stark  dissoziirt  gewesen  sein,  da  es  zur  Bildung  so  vieler 
neuer  Formen  gekommen  ist.  Merkwürdig  ist,  daß  sich  nicht 
Wollastonit,  sondern  das  hexagonale  Kalksilikat  ausgeschieden 
hat;  vielleicht  ist  dies  hier  als  Überschreitungszustand  an- 
zusehen. 
Zusammenfassung. 
Wie  obige  Versuche  erkennen  lassen,  spielen  die  Kri- 
stallisatoren in  diesem  Falle  keine  Rolle;  sie  bleiben  ohne 
Einfluß  auf  die  Bildung  der  einen  oder  anderen  Form  des 
MgSi03,  da  wir  immer  beide  Arten  nebeneinander  vorfinden. 
Außer  Zweifel  ist  es,  daß  durch  diese  Reagentien  (Fluoride 
und  Chloride)  der  Schmelzpunkt  des  unter  gewöhnlichen  Um- 
ständen erst  bei  1500°  schmelzenden  MgSi03  bedeutend  herab- 
gesetzt wurde.  Die  Menge  der  angewandten  Mineralisatoren 
braucht  bei  diesen  Versuchen  keine  große  zu  sein,  5  bis 
höchstens  10  °/0  Zusatz  genügt  (in  Gew.-°/0)  um  das  MgSi03 
zum  Schmelzen  zu  bringen. 
Das  rasch  abgekühlte  MgSi03  ergab  nur  Enstatit,  aus 
MgSi03  mit  einigen  Prozenten  Bi  und  (NHJC1  und  (NH4)2C03 
bildete  sich  Enstatit  und  Klinoenstatit  sowohl  bei  rascher  als 
auch  bei  langsamer  Abkühlung.  Dasselbe  gilt  bei  Zusatz  von 
MgCl2  und  MgF2.  Die  Schmelze,  bestehend  aus  83,71  Mol.-°/0 
MgSi03  und  16,26  Mol.-°/0  CaF2  erstarrte  als  Enstatit,  Klino- 
enstatit, ferner  fand  sich  darin  der  Pyroxen  mit  dem  kleinen 
Winkel  der  optischen  Achsen  und  niedrigem  Kalkgehalt  und 
das  hexagonale  Kalksilikat,  wo  doch  zu  erwarten  gewesen 
wäre,  daß  sich  bei  Anwesenheit  des  Mineralisators  Wolla- 
stonit gebildet  hätte. 
Die  Silikate,  um  die  es  sich  in  vorliegender  Arbeit 
handelt,  gehören  zu  jener  Gruppe  von  Mineralien,  die  auch 
ohne  Zusatz  von  Mineralisatoren  aus  ihrem  Schmelzfluß  leicht 
kristallisiert  zu  erhalten  sind. 
Kristallisationsgeschwindigkeit  und  Kristallisationsver- 
mögen sind  bei  diesen  Metasilikaten  groß ;  nur  wenig  glasige 
Teile  konnten  in  den  Schliffen  vorgefunden  werden,  vielmehr 
war  alles  erfüllt  von  mehr  oder  minder  gut  entwickelten 
Kristallen. 
